H. Matthes u. F. König: Rohfaser- und Cellulosebest. 241 



Behandlung von F i 1 t r i e r p a p i e r mit Wasser- 

 stoffsuperoxyd. 



Das Filtrierpapier wurde zunächst nach König mit Glyzerin- 

 Schwefelsäure behandelt, um den Verhältnissen, wie sie beim \>rfahren 

 von J. König bei pflanzlichen Produkten vorliegen, am besten 

 Rechnung zu tragen. Der so erhaltene, gereinigte Rückstand wurde 

 dami mit Wasserstoffsuperoxydlösung und Ammoniak behandelt. 



Das nach König vorbehandelte Filtrierpapier blieb einmal 

 4 Tage, dann 6 Tage mit den Lösimgen stehen. 



Es ergaben sich folgende Zahlen: 



1. 4 Tage lang behandelt: 



Substanz Rückstand % Mittel 



0,2012 0,1879 94,48 \ 



0,2838 0,2676 94,29 ) ' /° 



2. 6 Tage lang behandelt: 



Substanz Rückstand % . Mittel 



0,2730 0.2421 88,68 ] 



0.2053 0,1849 90,07 89,88% 



0,2483 0,2257 90,90 ) 



Die Bestimmimgen konnten nicht wie bei den anderen Versuchen 

 mit Hilfe von Goochtiegeln ausgeführt werden, da die Filtrate auch 

 bei öfterem Zurückgeben immer noch feine Trübungen zeigten. Die 

 Versuche mußten dann unter Axxwendung von Barytfiltern von 

 Schleicher & Schüll wiederholt worden. Feinste Trübungen 

 wurden hierdurch beseitigt, die Filtrate waren tadellos blank. 



Bestimmung Yon Eutin und Wiedergewinnung von in Schweizer- 

 scliem Reagenz gelöster Cellulose. 



Zunächst wurden von beiden Rohfasern größere Mengen 

 mit Wasserstoffsuperoxydlösung und Ammoniak oxydiert, um 

 so ein gleichmäßiges und sicher zu bearbeitendes Ausgangsmaterial 

 zu erhalten. 



Die Auflösung der einzelnen Portionen geschah in Erlen- 

 m e y e r - Kölbchen. 75 ccm Kupferoxydammoniaklösung^) wurden 

 erst dann hinzugefügt, nachdem das Pulver mit wenig Wasser 

 verrieben war. Beim direkten Zugeben entstanden kleine Klümp- 

 chen, die erst wieder verteilt werden mußten und sich weniger leicht 

 lösten. Nach zwei Stunden wurde auf dem Wasserbade schwach 

 erwärmt und dann die Flüssigkeit durch Goochtiegel filtriert, zuerst 

 mit wenig Kupferlösung, dann mit W^asser gewaschen. 



^) Ueber starke Kupferlösung siehe R e n k e r, S. 23. 



Aroh. d. Pharm. CCLI. Bds. 4. Heft. 16 



